i*7& MINER A UX. 



la seule depuration de la fonte, est plus pure et menie 

 plus simple. On observe d'abord de faire une pre- 

 miere fonte , la meilleure et la plus pure qu'il se 

 peut : cette fonte est coulee en floss , c'est-a-dire en 

 gateaux d'environ six pieds de long sur un pied de 

 large , et trois a quatre pouces d'epaisseur. Cette floss 

 est portee et presentee par le bout a un feu anime 

 par des soufflets, qui la fait fondre une seconde fois, 

 et couler dans un creuset place sous le foyer. Tout 

 le fond de ce creuset est rernpli de poudre de char- 

 bon bien battue ; on en garnit de meme les parois , 

 et par dessus la fonte Ton jette du charbon et du lai- 

 tier pour la couvrir. Apres six heures de sejour dans 

 le creuset 4 , la fonte elant bien epuree de son laitier, 

 on en prend une loupe d'environ cent quarante a cent 

 cinquante livres, que Ton porte sous le marteau pour 

 etre divisee en deux ou trois massets^ qui sont en- 

 suite chauffes et etires en barres , qui , quoique bru- 

 tes, sont de bon acier, et qu'il ne faut que porter a 

 la batterie pour y recevoir des chaudes successives , 

 et etre mises sous le martinet qui leur donne la forme. 

 II me paroit que le succes de cette operation tient 

 essentiellement a ce que la fonte soit environnee d'une 

 epaisseur de poudre de charbon, qui, de cette nia- 

 niere, produit une sorte de cementation de la fonte, 

 et la sature de feu fixe , toiit comme les bandes de fer 

 forge en sont saturees dans la cementation propre- 

 ment dite , dont nous aliens exposer les precedes. 



Gette conversion du fer en acier au rnoyen de la 

 cementation a etc tentee par nombre d artistes, et 



i. Six pour la premiere loupe, et settlement cinq ou quatre pour les 

 suivantes, le creuset etant plus enibrase. 



